DIENSN SicorE Nrc:E 5 se 
il eft à propos que je mette fous les yeux du Lecteur, une idée où 
un précis de la méthode des Anglois, qui eft exécutée avec 
beaucoup de fuccès en baffe Bretagne, pour traiter par la fonte 
les minéraux de plomb, & ceux de plomb & argent; me réfervant 
d'en donner tous les détails dans l'ouvrage dont j'ai déjà parlé dans 
la première partie. 
Les fourneaux dont on fait ufage pour la première fonte, font 
des cupols , où fourneaux de réverbère à l’angloile; on y introduit 
fur le fol par la trémie deux mille livres ou vingt quintaux de minéral 
de plomb concaffé. On chauffe lentement le fourneau pendant 
fix heures , à l'effet de rôtir ou griller le minéral, que l’on remue 
fouvent pendant cet intervalle, pour qu'il préfente plus de furfaces 
au feu. On y jette de la chaux fufée à l'air, & du menu charbon 
de terre; cette première abforbe fans contredit une partie du foufre, 
mais fi principale action eft de s'unir à l'acide vitriolique qui peut 
demeurer uni au métal après la décompofition , comme ayant avec 
cet acide plus d'afhnité que celui-ci n'en a avec le plomb; par ce 
moyen les chaux métalliques fe trouvent à nu , rencontrent le 
principe inflammable du charbon, fe revivifient, & viennent 
couler en gouttes dans le baflin ménagé à cet ufage, à mefure 
que l’on remue & que l’on augmente le feu. A l'égard de la com- 
binaïfon de la chaux avec l'acide vitriolique dont je Viens de parler, 
elle eft une forte de félénite, dont l'acide peut à Ja vérité reformer du 
{oufre par le contaét du principe inflammable des charbons; mais 
il eft probable que ce foufre fe brüle de nouveau, ou fe diffipe, 
avant d'avoir eu le temps de fe combiner avec les métaux. 
I faut quinze heures environ pour retirer tout le plomb poffble 
de la quantité mentionnée ci-defflus, mais cela fe fait en trois 
coulées différentes ; la première au bout de neuf heures, la feconde 
trois heures après, & enfin la troifième lorfque finit l'opération. 
L'expérience a fait connoître que la première coulée eft la plus riche 
de toutes en argent ; de forte que j'ai eflayé du minéral dont le 
plomb ne tenoit que trois quarts d'once d'argent par quintal, 
lequel en produifoit un dans la première coulée, qui rendoit jufqu’à 
une once & demie, la feconde moins riche, & enfin la dernière 
eff Ja plus pauvre ; ce qui eft de la plus grande utilité pour le travail 
Titi 
